340 
Segundo ensayo. Con 20 gramos de bicromato, el vidrio 
se trabaja y se recuece con la misma facilidad que el ante- 
rior; su color es verde muy oscuro, y se distinguen fácilmente 
escamitas de sesquióxido de cromo. 
Tercer ensayo. Con 40 gramos de bicromato, la fundición 
es sensiblemente más diticil. El vidrio está lleno de cristales 
sumamente brillantes. 
Todas las personas que han visto ejemplares de este vi- 
drio, le han comparado inmediatamente con la venlurina de 
Venecia, y llamado venturina de cobre, nombre que propongo 
que se conserve. 
Cuarto ensayo. Con 50 gramos de bicromato, la fusión es 
sumamente difícil. El vidrio se halla lleno de una masa con- 
fusa de escamitas, y no tiene ni el brillo ni la belleza del 
anterior. 
Resulta de lo que precede, que la mejor proporción para 
la preparación de la venlurina de cromo es la siguiente: 
Arena 250 parles. 
Carbonato de sosa 100 
Carbonato de cal 50 
Bicromato de potasa 40 
El vidrio que de aquí resulta contiene 6 á 7 por 100 de 
óxido de cromo, cuya mitad poco más ó ménos se halla com- 
binada con el vidrio, y la otra mitad queda en estado de liber- 
tad, en forma de cristales ó escamitas brillantes. 
La venlurina verde se prepara con mucha más facilidad 
que la de Venecia, y existe durante la fusión del vidrio, mien- 
tras que esta última no se forma más que durante el recoci- 
do. Las personas á quienes interese esto, pueden ver el tra- 
bajo de MM. Fremy y Clemandot sobre la venlurina arti- 
ficial (1). 
La venlurina de cromo esparce vivos destellos de luz, ex- 
(l) Comples rcndus , pág. 341, año 1846. 
